Magnete 



gnetische Zustand 1st somit durch den Schnitt- 

 punkt Q der Entmagnetisierungslinie ON 

 (tga = N/und'der Hysteresisschleife definiert. 

 Sb) Das Altern. Der durch Q (Fig. 8) 

 definierte Zustand des ,,permanenten" 

 Magnet ist nicht stabil. Beim Hinzutreten 

 eines auBeren entmagnetisierenden Feldes 

 oder bei einer VergroBerung von N (z. B. 

 durch Entfernung des Ankers) sinkt Q auf 

 der Hysteresisschleife etwa nach Q x hinab. 

 Hort die zufallige entmagnetisierende Ursache 

 auf, so bewegt sich Q t auf der durch das 



reversible ju r ' bestimmten Geraden QjQ 3 

 nach dem auf ON liegenden Punkte Q 2 . 

 Dieser bedeutet nun einen stabilen Zustand, 

 insofern als vorubergehende auBere Ein- 



wirkungen reversible (durch QxQg bestimmte) 

 Aenderungen des magnetischen Zustandes 

 hervorbringen. Dabei darf freilich das 

 gesamte entmagnetisierende Feld den Wert 

 Oqj niemals uberschreiten, weil sonst un- 

 weigerlich erne weitere dauernde Entmagne- 

 tisierung eintritt, etwa bis Q 4 ; nun wiirden 

 die reversiblen Aenderungen auf der Geraden 

 Q 4 Q 6 vor sich gehen. Man ersieht hieraus, 

 daB ein hoher Wert der permanenten Magne- 

 tisierung und weitgehende Unabhangigkeit 

 von auBeren Einflussen einander wider- 

 sprechende Forderungen sind. 



Bei der Herstellung permanenter 

 Magnete pflegt man die Einstellung eines 

 stabilen Zustandes (etwa dem Punkt Q 2 oder 

 Q 5 entsprechend) nicht dem Zufall zu iiber 

 lasseu, sondern sucht diesen Alterungs- 

 vorgang kunstlich zu beschleunigen. Das 

 einfachste Mittel ist die vorubergehende 

 Wirkung eines entmagnetisierenden Zusatz- 

 feldes; friiher hat man das Altern durch 

 Schlagen und wiederholtes Auskochen in 

 mehr oder minder vollkommener Weise her- 

 vorgebracht. 1 ) Die alternde Wirkung des 

 Auskochens beruht auf der Abnahme der 

 Magnetisierung mil steigender Temperatur. 



Die Frage ,,was bleibt in einem perrnanen- 

 ten Magneten konstant?" ist vor einer Reihe 

 von Jahren ausfiihrlich erortert worden. 2 ) Auf 

 Grand des Vorhergehenden konnen wir sagen, 

 daB nur gealterte Magnete ,, permanent" 

 sind, und dies auch nur insofern, als 



1. vorubergehende auBere Einfliisse von be- 

 grenzter Starke (Zusatzfelder, Aenderung der 

 Lage von Eisenmassen usw.) den magnetischen 

 Zustand nur voriibergehend andern; 



2. diese Aenderungen das Gesetz (Glei- 

 chung 29) 



befolgen, worin ft r und 9Ji w konstant sind. 



Andere Eigenschaften, die man gelegentlich 

 als ,, konstant" behmden hat, sind dieses nur 

 in speziellen Versuchsanordnungen. 



50) Die Wahl des Stoffes und des 

 Hartungsgrades. Aus dem Vorher- 

 gehenden folgt, daB Stoffe mit hoher Rema- 

 nenz OM X (Fig. 8) nur dann starke Magnete 

 liefern, wenn sie zugleich eine ho he Koer- 

 zitivkraft OCj besitzen. Diese ist nach 

 Figur 8 um so wichtiger, je grb'Ber der Ent- 

 magnetiiesrungsfaktor N (d. h. je gro'Ber 

 der Winkel a) ist und je mehr Wert auf 

 weitgehende Permanenz gelegt wird. 



Nun wissen wir (Nr. 4c), daB hohe Koer- 

 zitivkraft mit einer Verringerung des Satti- 

 gungswertes % und der Remanenz OM X ein- 

 hergeht, gleichgiiltig, ob jene durch hohe 

 Hartegrade beim Stahl oder durch Wolfram-, 

 Mangan-, Nickel oder andere Zusatze erzielt 

 wird. Daher enipfehlen sich diese Mittel 

 1. vor allem bei Magneten gedrungener Form 

 oder mit weitem Luftschlitz, bei denen der 

 Entmagnetisierungsfaktor N groB ist; 2. 

 dort, wo es mehr auf Permanenz, als auf 

 Starke der Magnetisierung ankommt. Um- 

 gekehrt ist fur langgestreckte Stabformen 

 ein geringerer Hartegrad vorteilhaft. 



5d) Lamellarmagnete. Starkere Ma- 

 gnete, sowohl von Stab- als von Hufeisenform, 

 baut man vorteilhaft aus mehreren aufein- 

 andergelegten Blattern auf. Ein Grund hier- 

 fur ist zunachst der Umstaud, daB es tech- 

 nisch fast unmogh'ch ist, dickere Stahlstiicke 

 gleichmaBig zu harten. AuBerdem ist es 

 niitzlich, die Blatter einzeln zu magneti- 

 sieren, da sie ihres geringeren Entmagneti- 

 sierungsfaktors N wegen in einem gegebenen 

 Felde eine starkere Magnetisierung an- 

 nehmen, als der zusammengesetzte Magnet. 1 ) 

 Das Feld n erzeugt in diesem, entsprechend 

 dem groBeren N des dickeren Stabes (Ab- 

 schnitt 30) ein geringeres Maximalfeld; da 

 dieses beim harten Stahl mit den gebrauch- 

 lichen Anordnungen zur Erzielung der Satti- 

 gung bei weitem nicht ausreicht, so wird ihm 

 auch eine geringere Remanenz entsprechen. 

 Zur Erzielung groBerer Tragkraft laBt man 

 die mittleren Blatter hervorstehen, so daB 

 nur die Endflachen dieser Blatter als tra- 

 gende Polflachen dienen. 



Die Erklarung hierfiir ergibt sich, wenn man 

 Gleichung (32) in der Form 



*) Strouhal und Barus, Wied. Ann. 



Bd 20 (1883) S 662 schreibt. Der j^k^^u (93F) ist ^ roher 



tJ. JDUot'll. JjltJliulUL. ZjcltsLJir. J_>U. -< U j. V,j- tf^ J. 



cwm\ s 9R4- RH o^ nqrvn q us qoq F Annaherung als konstant zu betrachten; ft ist 



imdi' l'c Bci.24 (liog, S^e'. H wShsfi da- umglkehrt proportional der Polfliiche F. 

 1. c. Bd. 25 (1904), S. 34. R. Hiecke 1. c. 



Bd. 25 S. 35, 205. M. Korndorfer 1. c. S. 101. x ) Ascoli, Rendi C. Ace. Lmcei, Bd. 6 



H, Eichel, Diss. Halle 1903. 



(1897), S. 61. 



